Die Sprödigkeit von Glas. 
521 
Anstatt für die Schlaganzahl jedes Einzelversuchs die Arbeits- 
leistung zu berechnen und daraus den Mittelwert zu bilden, 
wie ich es sonst vorziehen zu müssen glaubte, ist es bei so 
weit auseinandergehenden Zahlen, um den Einfluß der vom 
Mittel am meisten abweichenden Einzelwerte nicht zu sehr ins 
Gewicht fallen zu lassen, wie mir jetzt scheinen will, besser, 
zuerst den Mittelwert der Schlaganzahl festzustellen und die 
zu diesem Mittelwert gehörige Arbeitsleistung als Wertziffer 
anzusehen. Dabei soll auf die Zahl der bis zum Eintreten des 
ersten Risses erforderlichen Schläge nicht weiter geachtet, son- 
dern nur die Schlaganzahl bis zum Bruche als maßgebend be- 
trachtet werden. Wenn man in dieser Weise verfährt, erhält 
man für die 7 Glassorten die nachstehenden Wertziffern: 
Sorte 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Schlagzahl 
20,25 
9,4 
37,0 
15,0 
28,75 
15,0 
19,0 
Wertziffer in 
kg/cm 2 
430 
98 
1400 
259 
855 
259 
404 
Die Sprödigkeitszahlen. 
Der Vergleich der soeben ermittelten Wertziffern mit den 
früher angegebenen Druckfestigkeitszahlen liefert sofort die Ver- 
hältniszahlen, die als Maß für die Sprödigkeit benutzt werden 
können. Man erhält so die in der folgenden Zusammenstellung 
angegebenen Werte: 
Nummer 
Bezeichnung 
Druckfestigkeit 
kg/cm 2 
W ertziffer 
kg/cm 2 
Sprödigkeits- 
verhältniszahl 
1 
Flint O 118 
0273 
430 
14,6 
2 
Schweres Flint 
S 380 
4470 
98 
45,6 
3 
Borat-Flint 
S 389 
6223 
1406 
4,4 
4 
Normalglas 
8770 
259 
33,9 
5 
Geräteglas 
8910 
855 
10,4 
6 
59UI 
9380 
259 
36,2 
7 
Zylinderglas 
9397 
404 
23,3 
